— 197 — 



im convergenten Licht ein schwarzes, sich beim Drehen des Präparates 

 kaum merklich öffnendes Kreuz und kreisförmige Ringe; der Charakter 

 der Doppelbrechung ergab sich positiv. Wegen der Abweichung der op- 

 tischen Eigenschaften von denen des natürlichen Minerals (bei welchem 

 2Ep — 70 u 40') denkt der Verf. an einen Dimorphismus der Verbindung; 

 er betrachtet die aus dem Schmelzfluss erhaltenen Krystalle als zwei- 

 achsig mit äusserst kleinem Achsenwinkel. 



Auf dem gleichen Wege wie das Calcium-Silikat lässt sich die ent- 

 sprechende Strontium-Verbindung erhalten; sie war noch schwerer in 

 Fluss zu bringen und erstarrte nur fasrig. 



2. Meionit. Die Bestandteile in den aus der Formel sich ergeben- 

 den Proportionen: 5CaO, Na 2 0, 4A1 2 3 , 9Si0 2 Hessen sich leicht bei 

 heller Rothglutk zusammenschmelzen. Das Mikroskop zeigte, dass fast 

 die ganze Masse krystallinisch erstarrt war; sie erschien farblos und be- 

 stand aus sechsarmigen Krystalliten , aus Lamellen mit einem rechtwink- 

 ligen Gitterwerk und aus einigen deutlich fasrigen Sphärolithen. Alle 

 diese Gebilde wirken kräftig auf das polarisirte Licht, die Auslöschungen 

 erfolgen parallel den Armen der Sterne und der Längsrichtung der Stäb- 

 chen in den Gittern; die Sphärolithen geben das schwarze Kreuz. Con- 

 vergentes Licht brachte in geeigneten Schnitten ein einachsiges Inter- 

 ferenzbild positiven Charakters zur Erscheinung. Der natürliche — wohl 

 nicht aus dem Schmelzfluss entstandene — Meionit ist optisch negativ. 



Um einen natronfreien Meionit zu erhalten, wurden 6CaO, 4A1 2 3 , 

 9Si0 2 zusammengeschmolzen. Die Mischung wurde leicht schon bei dunkler 

 Rothgluth flüssig und es entstanden in einer glasigen Masse farblose, leb- 

 haft polarisirende Nadeln, die der Länge nach verzwillingt waren und bis zu 

 45° gehende Auslöschungsschiefen zeigten. In den Längsschnitten verlief 

 die grössere Elasticitätsachse bald in der Längs- bald in der Querrichtung. 

 Diese Krystalle wurden durch Säuren unter Abscheidung einer Gallerte 

 leicht zersetzt. In Folge dieser Eigenschaften glaubt der Verf. dieses 

 letztere Schmelzproduct nicht für Meionit, sondern für Anorthit ansprechen 

 zu sollen. F. Kloeke. 



A. de Schulten: Sur la reproduction de l'analcime. (Bull, 

 de la Soc. Min. de France, t. V. p. 7—9; und Cpts. Bend. 1882. 1. t. XCIV. 

 p. 96.) 



Noch auf andere W T eise als früher* gelang es dem Verf., krystallisirten 

 Analcim darzustellen. Lösungen von Natrium-Silicat und Natrium-Alu- 

 minat, in den durch die Zusammensetzung des Analcims bestimmten Pro- 

 portionen gemischt, wurden unter Zusatz einer passenden Menge Kalk- 

 wassers in einem hermetisch verschlossenen kupfernen Gefäss 18 Stunden 

 lang auf einer Temperatur von 180° erhalten. Das zugesetzte Kalkwasser 

 soll nur das Krystallisiren des Analcims erleichtern; bei der Anwendung 

 der Substanzen in trockenem Zustande wurden nur ausnahmsweise isolirte 



* Vergl. dies. Jahrb. 1881. I. p. 26 der Referate. 



